N. F. VII. Nr. I 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



grad der kiinstlichen Faser die Grenze bald er- 

 reiclit ist. Bis zu einem gewissen Grade maS- 

 gebend hierfiir ist allerdings auch ferner noch die 

 Weite der Spinndiisenoffnung, welche auf die 

 Starke des Fadens von Einflufi ist. Doch gliick- 

 licherweise ist man hiervon keineswegs so ab- 

 hangig, als es auf den ersten Blick erscheint. 

 Durch den fur die Entstehung des Fadens not- 

 wendigen Zug wird der Ouerschnitt schon wesent- 

 lich verringert, dann nimmt er aber bei dem 

 spater erfolgenden Trocknen infolge der Schrump- 

 fung des Fadens noch weiter ab, so dafi man zur- 

 zeit Kunstseiden in einer Starke von 28 35 Tau- 

 sendstel Millimetern Durchmesser gut und branch- 

 bar herstellen kann, ohne dafi dafiir entsprechend 

 feine Spinnoffnungen erforderlich sind, welche 

 technisch nicht ausfiihrbar waren. Eine zwingende 

 Folge der leichten Zerreifibarkeit des sehr dunnen 

 F"abrikates ist, daS man, um ein zu haufiges 

 Abreifien des Fadens zu verhiiten, nicht jeden 

 Faden einzeln herstellt und einzeln haspelt. Man 

 spinnt vielmehr gleichzeitig aus mehreren, dicht 

 nebeneinander liegenden Offnungen, lafit dann je 

 nach Bedarf 10 36 Faden zusammenlaufen und 

 wickelt sie gemeinsam auf eine Haspe oder Spule, 

 wobei man mitunter auch sofort fiir eine leichte 

 Zwirnung sorgt, indem man entweder die Spinn- 

 vorrichtung oder die Haspe oder auch beide ent- 

 spechend rotieren laSt. Behufs rascheren und 

 besseren Auswaschens und Trocknens lafit man 

 den Strang stets hin und her auf die Spule laufen, 

 wodurch eine kreuzweise Wicklung entsteht, die 

 den einzelnen Faden der Waschflussigkeit leichter 

 zuganglich macht und infolge gleichmafiigerer 

 Verdunstung beim Trocknen schadhafte Stellen 

 verhiitet. 



Gemafi ihrem Ursprungsmaterial besteht die 

 Chardonnetseide aus Nitrozellulose, also einem 

 leicht entflammbaren und explosiven Korper. 

 Dafi ein solches Material nicht berufen sein konnte, 

 sich als Ersatz fur Seide Freunde zu erwerben, 

 ist leicht begreiflich, weshalb hier von vornherein 

 Wandel geschaffen werden mufite. Chardonnet 

 versuchte ein Denitrieren seines Fadens, d. h. er 

 machte die den explosiven Charakter bewirkenden 

 Molekiilgruppen durch Zerstoren unschadlich und 

 verwandelte somit die Nitrozellulose in harmlose 

 Zellulose, welche uns in Form von Papier, Baum- 

 wolle usw. geniigend bekannt ist. Diese Um- 

 setzung lafit sich dadurch erzielen, daS man die 

 fertig gesponnene Seide durch eine Losung von 

 Salzen wie Schwefelammonium, Schwefelnatrium, 

 Magnesiumsulf hydrat, Sulfokarbonat usw. hindurch- 

 schickt, wo sie nur chemisch verandert wird und 

 unter Beibehaltung ihres AuBeren als ungefahr- 

 liche Verbindung hervorgeht. Nach sorgfaltigem 

 Auswaschen und Trocknen resultiert dann ein 

 Korper, welcher nach erfolgtem Bleichen, Farben, 

 Zwirnen usw. als brauchbare Kunstseide gelten 

 kann. 



Naturgemafi fand Chardonnet, welcher aufier- 

 ordentlich viel Miihe, Fleifi- und Geldmittel fiir 



die Verwirklichung seines Vorsatzes aufwandte, 

 bald Nachahmer. Der Gedanke, Seide kiinstlich 

 herzustellen, ist nicht neu. Bereits 1734 schlug 

 der beriihmte Naturforscher Reaumur in seinem 

 Werke : ,,Memoire pour servir a 1'histoire des 

 insectes" vor, Gummi und Harze in Lackform zu 

 bringen und daraus Faden zu ziehen, welchen ein 

 seidenartiger Glanz eigen sein wiirde. Wahrend 

 wegen technischer Unmoglichkeit die Idee des 

 Schweizers Andemars, der ein Gemisch von ge- 

 lostem, nitriertem Maulbeerbast und Kautschuk 

 als Ausgangsmaterial empfahl, wenig bemerkens- 

 wert ist und andererseits die Entdeckung des 

 Englanders Swan, der kurz vor Chardonnet aus 

 Kollodium Kunstseide herzustellen versuchte, zu 

 wenig bekannt wurde, um praktische Bedeutung 

 zu erlangen, verdient du Vivier's Versuch, fiir Er- 

 zeugung von Faden Schiefibaumwolle in Eisessig 

 zu losen, hierzu Fischleim und Guttapercha zu 

 mischen, Erwahnung, zumal das Produkt als ,,soie 

 de France", wenn auch nur voriabergehend, auf 

 den Markt gelangte. Auch wenig aussichtsvoll 

 war das Experiment, Gelatinelosung zu verarbeiten, 

 da die daraus hergestellte ,,Vanduraseide" der 

 Feuchtigkeit einen zu geringen Widerstand bot, 

 um praktische Verwertung zu finden und alles 

 Probieren, die Gelatine durch Gerben genu'crend 



o o 



zu harten, erfolglos blieb. 



Einen ganz neuen Weg betraten, gemeinsam 

 mit Pauly, Fremery und Urban, welche direkt 

 von Zellulose ausgingen und sie durch passende 

 Losung in ein brauchbares Spinnmaterial ver- 

 wandelten. So widerstandsfa'hig Zellulose im all- 

 gemeinen auch ist, so lafit sie sich doch bei ge- 

 eigneter Behandlung mit Leichtigkeit in Losung 

 bringen und ebenso leicht wieder daraus ab- 

 scheiden. Als Spinnvorrichtung wurde in der 

 Hauptsache die bereits durch Chardonnet bekannt 

 gewordene verwendet, nur mit dem Unterschiede, 

 dafi statt Wasser Essigsaure als Fallmittel diente 

 und die Denitrierung unterbleiben konnte, wo- 

 durch natiirlich das Verfahren bedeutend verein- 

 facht war. Infolgedessen mufite Chardonnet, um 

 nicht zu teuer zu arbeiten, bemuht sein, seiner 

 Methode anhaftende Mangel zu beseitigen. Das 

 Denitrieren zu umgehen, war bei der Nitrozellulose 

 ausgeschlossen, dagegen liefi sich aber das Spinn- 

 verfahren verbessern. Nach muhevoller Arbeit 

 wurde ein Weg gefunden, Chardonnetseide ohne 

 Fallungsmittel herzustellen, also, wie die Raupe, 

 trocken zu spinnen, indem man dem zur Ver- 

 wendung kommenden Pyroxylin einen mafiigen 

 Wassergehalt zusetzte, wodurch die Spinnlosung 

 beim Verlassen der Diise augenblicklich an der 

 Luft zum Gerinnen kam und ein Fixierbad iiber- 

 fliissig wurde. 



Grofie Bedeutung erlangte eine von den be- 

 kannten Zellstoffforschern Grofi und Be van ent- 

 deckte Verbindung, die Viskose, welche ein Salz 

 einer komplizierten Zelluloseverbindung, der Zellu- 

 losexanthogensaure, darstellt. Lafit man auf mit 

 Lauge behandelte Zellulose Schwefelkohlenstoff 



